— 715 — 



otticamente isotrope, come le precedenti: a circa 400° però, si trasformano 

 talvolta, in una fase con forte birifrangenza che dura pochi secondi ed a 390° 

 fa posto alla solita monorifrangente, cbe permane fino a temperatura ordi- 

 naria. Ordinariamente, invece, si ha passaggio diretto dalla fase cristallina 

 monorifrangente superiore, alla monorifrangente inferiore. Operando, al con- 

 trario, a temperatura crescente, si osserva meglio e costantemente la biri- 

 frangenza fra 390 e 400°. 



10) Lo ioduro rameoso puro, in istrati sottili, per trasparenza, si pre- 

 senta, allo stato fuso, di color rosso-aranciato, che volge al giallo col raffred- 

 damento ed a 600° cristallizza nettamente con forme molto simili a quelle 

 osservate da Lehmann ( J ) per il cloruro ammonico; i cristalli, di color giallo, 

 sono perfettamente isotropi e tali si conservano fino a 440°. A questa tempe- 

 ratura si manifesta istantaneamente la birifrangenza generale e molto forte 

 nel campo, che appare costituito da cristalli prismatici molto allungati, cbe 

 presentano estinzione parallela alla direzione d'allungamento. A 400°, la 

 birifrangenza sparisce d'un tratto e l'isotropia ottica si conserva poi fino a 

 temperatura ordinaria. 



Questi fenomeni si manifestano benissimo, tanto nel raffreddamento cbe 

 nel riscaldamento; e per osservare grossolanamente la doppia trasformazione, 

 basta riscaldare comunque, fino a fusione, dello ioduro rameoso fra due ve- 

 trini, ed osservare il raffreddamento: ad occhio nudo, si scorge bene dap- 

 prima la cristallizzazione iniziale accompagnata da un lieve, ma netto cam- 

 biamento del colore rosso-aranciato, poi la trasformazione della fase mono- 

 rifrangente formatasi, nella birifrangente, che si manifesta con variazione note- 

 vole di colore in giallastro, ed infine il passaggio dalla fase birifrangente 

 alla cubica inferiore con nuovo e forte mutamento di tinta. 



Risulta dimostrato da queste osservazioni, che lo ioduro rameoso di cui 

 B. Gossner ( 2 ) scoperse per il primo la fase birifrangente, è trimorfo nel- 

 l' intervallo di temperatura che va da quella ordinaria a quella di fusione. 

 Le tre fasi cristalline hanno all' incirca i seguenti limiti di esistenza: 



«Cui cubico 602-440°; 



/SCuI birifrangente 440-402°; 



/Cui cubico 402° — temp. ordinaria. 

 L'esistenza della fase cristallina monorifrangente «Cui al disopra di 

 quella birifrangente, dà subito ragione del fatto osservato che, tutte le miscele 

 a concentrazioni superiori al 50 °/o di Cu I , dànno, nel raffreddamento, come 

 primo prodotto di cristallizzazione, un aggregato di cristalli otticamente iso- 

 tropi, contrariamente a quanto era da aspettarsi in base alla ipotesi finora 



(') 0. Lehmann, Zeitscfhr. f. Kryst., 10 (1885) 321 e tav. X, fig. la,. Ved. anche 

 Lehmann, Fluessige /{ristaile. Leipzig, 1904, tav. 39, fig. 5. 



( a ) B. Gossner, Untersuchungen polymorpher Kòrper. Zeitschr. f. Kryst. XXXVIII 

 (1904), pag. 131. 



